.>2'2 CoQuiiiiAT. — C'itlirs élémentaire sur la fabrication 



les exposées à l'air s'oxident d'autanl plus f.irilcinent qu'elles >oiii. 

 plus grises. 



Influence des corps étra)uiers sur le^ propriétés de la fonte. 



Nous avons déjà dit que la fonte ne se composait pas exclusive- 

 ment de fer et de carbone , mais qu'elle contenait en outre une pe- 

 tite quantité d'autres substances , et que certaines d'enirc-elles pou- 

 vaient altérer considérablement les propriétés de ce métal. 



Le silicium nuit à la ténacité des fontes. Les fontes grises au 

 coke en renferment une quantité irès-notable. 



Le phosphore est contenu dans presque toutes les fontes : il les 

 rend fusibles, très-coulantes et lentes à se figer : mais il nuit énor- 

 mément à leur ténacité. Les fontes phosphoreuses conviennent 

 pour couler des objets à parois minces , à formes délicates, tels que 

 des médailles , des statues , des ornements qui n'ont pas besoin 

 d'une grande résistance. 



Lorsqu'on expose à des courants d'air la fonte phosphoreuse à 

 l'état de fusion , une partie du phosphore s'acidifie et entre dans 

 les laitiers. On a ainsi l'cxjjlication partielle de l'augmentation de 

 ténacité qu'on remarque dans les fontes refondues au fourneau à 

 réverbère , lorsque la fusion n'est pas trop prolongée. Le phos- 

 phore a tme tendance à blanchir la fonte. 



Le soufre augmente la fusibilité de la fonte : il tend a la blan- 

 cliir , il nuit à sa ténacité. L^s objets coulés avec des fontes sulfu- 

 reuses sont exposés à des soufilurcs : la surface de ces objets est 

 souvent inégale , raboteuse , parsemée de petites | iqùres. Ces dé- 

 fauts sont dus au bouillonnement (|u'on remarque dans les fontes 

 sulfureuses lorsqu'elles sont à l'état de fusion. 



On améliore beaucoup les fontes sulfureuses en les mélangeant 

 pour la coulée des objets avec de la fonte phosphoreuse. Il parait 

 que lors de la fusion le phosphore annihile une portion du soufre 

 dans les fontes en se substituant au carbone et en facilitant par 

 suite la formation du sulfure de carbone. 



Le manganèse rend la eondjinaison du fer avec le carbone plus 

 stable : il durcit la fonte , et il pardit essentiel à la formalion de 

 la fonte blanche lamclleiise. 



En général les foutes fories sont manganésifères et hlanebissenl 

 parla trempe. Le; fontes manganésifères tout trèsirelierciiées pour 

 la fabrication des canons , de l'acier et tlu fer fort. 



